G. Schröder: Studien über die Zunahme der Plastizität etc. 15 
als brauchbaren Wert gelten läßt, so habe ich 1050 meinen 
sämtlichen Berechnungen der Bruchbelastung zu Grunde 
gelegt. Mit Anwendung dieser Konstanten und der oben 
entwickelten Formel konnte die Belastung geregelt und 
eine zu starke Belastung, die vorzeitigen Bruch herbei¬ 
führen konnte, verhindert werden. 
IV. Die Herstellung der Stäbchen. 
Als Begrenzung der Stäbchen dienten Würfelflächen; 
somit konnten Spaltungsstücke zur Biegung verwendet 
werden, die mit einem Messer durch einen kurzen, kräftigen 
Schlag herausgespalten wurden. Es muß hervorgehoben 
werden, daß sich hierbei die verschiedenen Steinsalzstücke 
ganz verschieden verhielten. Während einige sich zu sehr 
langen (4—5 cm) und dünnen Stäbchen (bis 1,4 mm) spalten 
ließen, war dies bei anderen Würfeln fast nie zu erreichen, 
obwohl dieselbe Spaltmethode und dieselben Instrumente 
benutzt wurden. Von dem zur Verfügung stehenden Ma¬ 
terial, das dem Institut durch die gütige Vermittelung des 
Herrn Geheimrat Rinne von verschiedenen Bergwerken in 
liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt wurde, erwiesen 
sich als brauchbar große Spaltungsstücke aus Staßfurt 
und besonders aus Heilbronn, letztere von hervorragender 
Reinheit. Als Unterlage beim Spalten hatte sich eine dicke 
Glasplatte am besten bewährt; um zu verhindern, daß 
beim Niederfallen die Stäbchen zersprangen, wurde über 
das Glas Papier gelegt. Durch den Schlag etwas ge¬ 
krümmte Stäbchen ließen sich durch mehrfaches vorsichtiges 
Berühren mit einem etwas spitzen Stahlstab bei langsam 
zunehmendem Druck auf der Glasplatte wieder gerade¬ 
biegen. Auch ist es mir mit großer Leichtigkeit gelungen, 
dünne Stäbchen mit den Händen verhältnismäßig stark zu 
biegen. Waren die Stäbchen stark gekrümmt, so konnte 
man unter dem Polarisationsmikroskop, wenn man die 
Seitenfläche, in der die Biegung stattfand, untersuchte, 
hauptsächlich in den mittleren Schichten optische Anno¬ 
malien beobachten. 
